RICERCHE SOPRA SOSTANZE DIAMAGNETICHE E DEBOLMENTE MAGNETICHE 15 



sostanza, preparati colle medesime cautele, presentano quindi sovente differenze di 

 suscettibilità magnetica molto maggiori delle divergenze che la natura di queste 

 misure potrebbe far prevedere nei risultati di singole determinazioni. 



Per la costante del bismuto le misure assolute più attendibili di Ettingshausen 

 hanno dato valori compresi fra 13.5 e 14.5 X IO -6 ; per due cilindri di antimonio 

 preparati con molta cura, furono da lui trovati valori medii 4.9 e 5.6 X IO -6 , e 

 con antimonio in polvere preparato per sublimazione 4.6. Io ho esaminato, oltre 

 a parecchi esemplari di bismuto e antimonio ordinari del commercio, campioni di 

 queste sostanze ricevuti dalla fabbrica di prodotti chimici di Merck in Darmstadt 

 colla indicazione " purissimum „ ; indicazione analoga aveva lo zinco della fabbrica 

 di Siegfried in Zofingen. Ognuno di questi metalli venne da me fuso in crogiuoli 

 nuovi di terra refrattaria, e colato in forme cilindriche di vetro o di ottone, oppor- 

 tunamente riscaldate con una fiamma a gas. La lavorazione superficiale dei cilindri, 

 per ridurli a dimensioni regolari opportune, si fece sul tornio esclusivamente con 

 carta a polvere di vetro, per evitare possibilmente ogni contatto con utensili di 

 ferro ; non fu omessa, tra le determinazioni fatte a distanza notevole di tempo, una 

 accurata ripulitura da ogni traccia di ossido superficiale. Però i risultati delle mie 

 misure furono tutti, pel bismuto leggermente, e marcatamente per l'antimonio, mi- 

 nori di quelli di Ettingshausen. In tutte due le sostanze l'analisi chimica rivelò 

 tracce di ferro dell'ordine di alcuni millesimi. 



Le determinazioni fatte per gli altri metalli, che hanno costanti molto minori, 

 e dove perciò l'influenza relativa delle impurità è più grande, hanno solo lo scopo 

 di fissare l'ordine di grandezza dei coefficienti quali si riscontrano nei campioni or- 

 dinari del commercio. A tal uopo ho esaminato anche alcune leghe, del gruppo del- 

 l'ottone e dell'argentana, che si adoperano sovente. Le prime si mostrano quasi 

 tutte debolmente diamagnetiche; le seconde hanno una costante positiva molto esigua 

 relativamente alla quantità percentuale elevata di nichel in esse contenuta. 



Le sostanze dell'altro gruppo furono preparate con cura non minore delle prime, 

 ricavandole da campioni raffinati del commercio. Il solfo, la stearina, la cera e lo 

 spermaceti si lasciano fondere perfettamente in forme di vetro; la paraffina si se- 

 para meglio da forme metalliche. Il colofonio, fragilissimo allo stato solido, fu colato 

 in forme di vetro rivestite di stagnola. 



La fibra rossa indurita e l'ebonite appartengono ad esemplari di isolante del 

 commercio, e per la poca omogeneità delle sostanze, e per la presenza di tracce 

 abbondanti di ferro non meritano un grande interesse. 



Le due soluzioni magnetiche citate più avanti furono preparate con sali chimi- 

 camente puri in acqua distillata, nella proporzione in peso di 1:2, e racchiuse in 

 tubi sottilissimi di vetro della forma e dimensioni dei cilindri delle altre sostanze; 

 lunghezza media fra 6 e 8 cm. ; diametro fra 8 e 11 mm. 



8. Come esempio delle misure eseguite gioverà ricordare in dettaglio i risultati 

 ottenuti con uno qualunque dei cilindri esaminati. Scelgo a ciò uno dei cilindri di 

 bismuto più puro, al quale si riferiscono anche le misure assolute col secondo me- 

 todo di Boltzmann che si citeranno più avanti. 



